XVI. Nr. 35. 



Naturwissenschaftliche "Wochenschrift. 



413 



Ermittelungen der Harte ist doch in der Metalltechuik 

 nicht geriuger als dort, wie das schon die in tech- 

 nischeu Laboratorien gepflegten zahlreichen Methoden zur 

 Messung der ,,relativen" Harte, d. h. des Harteverhalt- 

 nisses zwischen Priifuugsinstrument und gepriit'tem Korper, 

 und noch mehr die Zuhilfenahme von Magnetisirbarkeit 

 uud elektrischem Leitungsverrnogen bezeugen. Nun kann 

 allerdiugs, da ja in der Welt nichts vollkommen ist, auch 

 die 1896 von F. Auerbach in den Annalen d. Pbys. 

 dargelegte Metbode der absoluten Hartebestinimung dieses 

 hb'chste Lob nicht beansprucben uud machen sicb als 

 Unvollkommenheiten einerseits eine bedeutende Umstand- 

 lichkeit geltend, andererseits aber und ganz besonders 

 der leidige, von der Natnr gegebene Umstand, der die 

 Bestimmungen von Eigenscbaften fester Korper durchweg 

 erscbwert, dass es unter diesen blcibend starre sowohl, 

 wie plastische uud auch noch solche starre giebt, die 

 unter grosserer Beanspruchung plastisch werden. Viel- 

 leicht ist schon die dem Verfahren zu Grunde liegende 

 Definition der Harte von Heinrich Hertz als 

 ,,die Festigkeit, vvelche ein Korper derjenigen Defor- 

 mation entgegensetzt, die einer Beriibrung mit kreis- 

 tormiger Druckflache entspricht, und die gemessen 

 wird durch den Normaldruck auf die Flilcheueinbeit, 

 welcher im Mittelpunkt eiuer kreisformigen Druckflache 

 herrschen muss, damit in einem Punkte des Korpers die 

 Spannungen eben die Elasticitatsgrenze erreichen", iiber- 

 haupt nicht oder wenigstens nicht ganz zutreffend, doch ge- 

 niesst sie eben grosse Anerkennung. Das Attribut n absolut" 

 aber beansprucht das Verfahren fiir die von ihm ermittelten 

 Grossen, weil diese unter Anwendung von gleichartigen 

 Korpern gewounen werden und keine fremde Substanz 

 als Normalkorper oder Maass mitwirkt. Hier durch unter- 

 scheidet es sich also wesentlich von alien iiblichen, die 

 ,,relative" Harte bestimmenden Eindruck- und Einkerbe- 

 inetboden, da ja auch Brinell's Apparat die absolute 

 Harte einzig fiir ein Stahlsttick anzugeben vermag, das 

 nicht nur gauz gleichen chemischen Bestand besitzt, wie 

 die Stahlkugel des Apparats, sondern aucb dieselbe ther- 

 mische und mecbauische Behandlung erfahren hat. 



Als Auerbach vor vier Jahren mit seiner Methode 

 zugleich die auf diesem Wege fiir die Normalkorper der 

 Mohs'schen Harteskala (mit Ausnahnie des Diamant) und 

 einige Jenaer Normalglaser, welche mehrere allzuweit 

 klaffende Intervalle jener Skala ausgleichen sollen, ge- 

 fundeuen Werthe veroffentlichte, die der Vergleichung 

 halber, zugleich mit eiu paar neueren Angaben, in die 

 unten folgende Tabelle aufgenommen wurden, hielt er 

 selbst jene nur fiir auf durchsichtige Korper anwendbar, 

 weil man die Druckwirkungen im mikroskopischen Ge- 

 sichtsfelde beobacbten und verfolgen mtisse. Dass diese 

 Bescbriinkuiig unuothig sei, zeigts aber schon damals 

 A. To'ppel in Miinchen, der mit einfacherer Apparatur 

 die absolute Harte zweier Stahlsorten bestimmt hatte (die 

 der harteren entsprach einem Druck von 3500 kg, die 

 der weicheren einem von nur 350 kg auf das qmm). So 

 hat denn Auerbach, dem Beispiele Top pi's und dann 

 aucb Sch wend t's folgend, seine Untersucbungen nun aucb 

 auf die Metalle ausgedehnt und ihre Ergebnisse iu den 

 Ann. d. Phys. 1900, No. 9 mitgetheilt. 



Der Werth von absoluten Hartebestimmungen an 

 Metallen, der im Allgemeinen etwas ungenau ist, schon 

 deshalb, weil abgeseheu von den ausserst harten Stabl- 

 sorten, alle Metalle wenigstens bei gewohnlicher Tempe- 

 ratur plastisch sind, und die absolute Harte da dem Grenz- 

 werthe entspricht, den bei wachsendem Drucke einer Linse 

 gegen eine Platte aus gleichem Material die Belastung 

 fiir die Flacheneinheit erreicht, ohue die Elasticitatsgrenze 

 wenigstens bei vorsiehtiger Dmcksteigerung zu u'ber- 

 schreiten, wird in Riicksicht auf die praktischen Bediirf- 



nisse ganz betrachtlich bedingt durch das Erforderniss, 

 dass das untersuchte Metall genau und ausreichend ge- 

 kenuzeichnet ist, nach seinem chemischen Bestande, sowie 

 seiner thermischen und mechanischen Bearbeitung; wir 

 verlangen, da die Harte erfahrungsgemass hiervon ab- 

 hangt, die Angabe des chemischen Bestandes bis zu den 

 untergeordnetsten Beimengungen hinab, wir miissen Guss- 

 haut und Inneres unterscheiden. ausgegliihteu und be- 

 arbeiteten Zustand, natiirliche und kiinstliche Harte u. s. w.; 

 dafiir verspricht ja eben die Hartebestimmung, die an 

 denselben Versuchskorpern vor und nacb den verschiedenen 

 Behandluugsverfahren vorgenommen werden kann, dem 

 Metalltechniker tiefern Einblick in deren Wirkung zu ge- 

 wahren. Diesen Anfordeiungen entspricht aber leider das 

 von Auerbach zu seinen Untersuchungen benutzte 

 Material zumeist nicht einmal im bescheidensten Maasse, 

 wie aus nachstehender Uebersicht zu erkennen sein wird; 

 mit dem Bedauern, dass eine so miihevolle Arbeit auf 

 grosstentheils unzuverlassige Substanz verwandt wurde, 

 wird sich deshalb der Wunsch verbinden, dass die un- 

 sichereu Bestimmungen an besserem Materiale wiederholt 

 werden. Dabei wird man auch den, durch die zum Schluss 

 mitgetheilten Resultate wiederum bestatigten Erfahrungs- 

 satz, dass Legirungen barter sind, als jeder ihrer Be- 

 standtheile, im Einzelnen und genauer bestimmen konnen. 

 Die von Auerbach untersuchten Metallstiicke waren: 

 Aluminium, das mit 6 % Kupfer legirt war, aus der 

 Fabrik Neuhausen. 



Blei, gewohnlicbe Handelswaare, deren Gehalt an 

 Silber,Kupfer uudAntimon zusamnien wenigeralsl% D etrug. 

 Bronze, Rothguss, aus 15 Th. Rohkupfer, 2 Th. Roh- 

 zink, I 1 2 Th. Rohzinn. 



Gold, Feingold mit hohstens l / 4 Tausendstel an frem- 

 den Bestandtheilen. 



Weichkupfer, Kupferguss von der Mansfelder Metall- 



industrie in Eisleben, aus Rohkupfer mit 4% Phosphor- 



kupfer (mit 10 / Phosphor auf 90 / Kupfer) bestehend. 



Hartkupfer, 12 mm dicker Kupferdraht, der etwas 



Phosphorkupfer enthiilt. 



Messing, ebenfalls Draht, aus 2 / 3 Weichkupfer von er- 

 wahntem Bestande und 1 / a ziemlich reinem Zink. 



Silber, Feinsilber mit 1 Tausendstel fremder Metalle 

 (Kupfer, Antimon, Blei). 



Stahl, mittelharter, englischer Werkzeugstahl. 

 In der folgenden Tabelle ist die absolute Harte aus- 

 gedriickt in der die Eindringungs-Beanspruchung angeben- 

 den Kilogrammzahl fiir das Quadratmillimeter. 



Metalle kg Nichtmetallische Korper 



1150 Korund, || zur Achse gedr. 



525 Topas, _L zur Basis 



Mittelharter Stahl 361 



308 Quarz (Bergkrystall), || z. Achse 



274 Borosilicatkrouglas 



269 Quarz (Bergkrystall), im Mittel 



253 Adular-Feldspath, _L zur Basis 



237 Apatit, || zur Achse ' 



J3o Quarz (Bergkrystall), z. Achse 



22.'! Amorpher, geschmolzeiier Quarz 



210 Leichtes Flintglas 



170 Schwerstes Silicatflintglas 



Hartkupfer 143 



Bronze 127 



113 Opal 



110 Flussspath, || zur Octaederflachu 



Messiug 107 



Gold 97 



Weichkupfer 95 



92 Kalkspath, J_ zur Spaltfl. 



Silber 91 



Aluminium 52 



20 Steinsalz, J. zur Wurfelfl. 



14 Gips rf _L und || zur Spaltfl. 



Blei 



10 



Talk 



0. L. 



